Vol.17, No.2, 2024, Hal. 164-174 EISSN: 2615-6954 DOI: 10.20884/1.mandala.2024.17.2.12218
KONSENTRASI EKSTRAK ETANOLIK DAUN PEPAYA ( Carica papaya L. ) TERHADAP PERUBAHAN WARNA BASIS GIGI TIRUAN RESIN AKRILIK POLIMERISASI PANAS

## CONCENTRATIONS OF PAPAYA LEAF ETHANOLIC EXTRACT (Carica papaya L.) AGAINST DISCOLORATION OF DENTURE BASE HOT POLYMERIZATION ACRYLIC RESIN
Ryana Budi Purnama 1 , Fani Tuti Handayani 1 , Pratiwi Nur Widyaningsih 1 , Anindita Laksitasari *1) , Dewi Rahmawati 1 , Dzhofirotul Milla 1 , Evania Bellinda Artanti 1 , Bintan Nahya 1
1 Jurusan Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

## ABSTRAK
Resin  akrilik  polimerisasi  panas  adalah  salah  satu  bahan  yang  digunakan  dalam pembuatan basis gigi tiruan yang memiliki kekurangan yakni mudah menyerap air dan dapat berubah warna. Daun pepaya (C. papaya L) memiliki kandungan senyawa fenol(C6H6OH- ) yang dapat berpengaruh terhadap perubahan warna resin akrilik polimerisasi panas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun pepaya terhadap perubahan warna basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas. Jenis penelitian berupa  eksperimental  laboratoris  secara  in  vitro  menggunakan  ekstrak  daun  pepaya  (C. papaya  L)  konsentrasi  5%,10%,  dan  20%.  Sebanyak  32  sampel  plat  resin  akrilik  dibagi menjadi  4  kelompok,  yaitu  kelompok  perlakuan  perendaman  dalam  ekstrak  daun  pepaya konsentrasi 5%,10%, dan 20%, serta kelompok kontrol negatif berupa perendaman akuades. Uji  perubahan  warna  dilakukan  dengan  menggunakan  spektrofotometer  UV-visible. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji One-Way ANOVA kemudian dilanjutkan uji  Post-Hoc  LSD.  Hasil  pada  penelitian  menunjukkan  terdapat  perbedaan  nilai  rerata perubahan  warna  yang  sangat  signifikan  antar  kelompok  perlakuan  perendaman  ekstrak daun pepaya konsentrasi 10% dan 20% dengan kelompok kontrol, sedangkan konsentrasi 5% tidak terdapat perbedaan signifikan dengan kelompok kontrol. Nilai rerata absorbansi yang  paling  rendah  terdapat  pada  kelompok  perendaman  akuades  sebesar  3,341350  ±  0, 0942091  dan  nilai  rerata  absorbansi  yang  paling  tinggi  terdapat  pada  kelompok  dengan perendaman  20%  sebesar  3,553638  ±  0,0227829.  Simpulan  penelitian  ini adalah  terdapat pengaruh  berbagai  konsentrasi  ekstrak  daun  pepaya  terhadap  perubahan  warna  basis  gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas.
Kata Kunci : Carica papaya L, perubahan warna, resin akrilik, basis gigi tiruan.
Mandala of Health                                                                                                                EISSN: 2615-6954

## ABSTRACT
Heat-cured acrylic resin is one of the materials used in making denture bases which has the disadvantage that it easily absorbs water and can make discoloration. Papaya leaves (C. papaya L) contain phenolic compounds (C6H6OH-) which can affect the color change of heat-cured acrylic resin. The purpose of this study is to determine the effect of various concentrations of papaya extract on discoloration of the heat-cured acrylic resin denture base. This experimental research is done in vitro at a laboratory using papaya leaf extract (C.  papaya  L)  concentrations  of  5%,  10%,  and  20%.  Thirty  two  samples  of  acrylic  resin plates  were  divided into  4  groups,  namely  the  immersion  treatment  group  in  papaya  leaf extract concentrations of 5%, 10%, and 20%, and the negative control group in the form of aquadest  soaking.  The  color  change  test  was  carried  out  using  a  UV-visible spectrophotometer. Data was analyzed using the One-Way ANOVA followed by Post-Hoc LSD test. The results of the study showed that there was a very significant difference in the mean value of color change between the treatment groups soaking in papaya leaf extract at concentrations of 10% and 20% and the control group, while at 5% concentration there was no significant difference from the control group. The lowest mean absorbance value was in the  distilled  water  immersion  group  of  3.341350  ±  0.0942091  and  the  highest  mean absorbance value was in the 20% immersion group of 3.553638 ± 0.0227829. This study concluded  that  there  is  an  effect  of  various  concentrations  of  papaya  leaf  extract  on discoloration of the heat-cured acrylic resin denture base.
Keywords : Carica papaya L, discoloration, acrylic resin, denture base.
Penulis korespondesi:
Anindita Laksitasari
Jurusan Kedokteran Gigi Unsoed, Fakultas Kedokteran, Universitas enderal Soedirman Kampus Karangwangkal, Jl. Dr. Soeparno, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah Email: anindita.laksitasari@unsoed.ac.id

## PENDAHULUAN
Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 menyatakan kasus kehilangan gigi di Indonesia pada usia 45-54 tahun sebesar 23,6%, usia 55-64 sebesar 29% dan usia lebih dari  65  tahun  sebesar  30,6%.  Kasus  kehilangan gigi  dapat  berpengaruh  terhadap  aspek anatomis, fisiologis, fungsional dan psikologis. Perawatan yang dilakukan pada orang yang mengalami  kasus kehilangan  gigi  yaitu  dengan  penggunaan  gigi  tiruan  baik  gigi  tiruan sebagian lepasan (GTSL) atau gigi tiruan lengkap (GTL) (Herwanto dkk ., 2021). Gigi  tiruan  lepasan  adalah  gigi  tiruan  yang  berfungsi  menggantikan sebagian  atau semua gigi yang hilang, gigi tiruan ini dapat dilepas dan dipasang kembali didalam mulut, salah  satu  komponen  dari  gigi  tiruan lepasan  ini  yaitu  basis  gigi  tiruan.  Basis  gigi  tiruan berfungsi sebagai tempat perlekatan gigi tiruan dan pengganti jaringan pendukung sekitar gigi.  Bahan dasar  basis  gigi  tiruan  yang  paling  sering  digunakan  yaitu  resin  akrilik polimerisasi  panas  ( heat  cured ).  Keuntungan  dari  bahan  ini  yaitu  tidak  toksik, tidak
Mandala of Health Vol. 17, No. 2, 2024, Hal. 164-174
mengiritasi  jaringan  rongga  mulut,  sifat  fisik  dan  estetik  yang  baik, mudah  dimanipulasi, mudah direparasi dan, dimensinya kecil dan tidak berbau, namun kekurangan dari bahan ini yaitu  mudah  patah  apabila terjatuh,  kekuatan  impak  yang  rendah  sehingga  menyebabkan retakan mikro, tidak tahan terhadap abrasi, mengalami perubahan warna setelah beberapa waktu  dipakai  dalam  rongga  mulut  dan  mudah  menyerap  cairan  ataupun material  kimia sehingga mudah mengalami porus ( Ibrahim dkk., 2014).
Porositas pada basis resin akrilik polimerisasi panas dapat memudahkan terjadinya penumpukan  sisa  makanan  dan  mikroorganisme. Mikroorganisme  ini  dapat  berkembang baik  pada  rongga  mulut  dan  basis  gigi tiruan  sehingga  menyebabkan  kondisi  patologis seperti denture stomatitis (Jubhari dkk., 2014) . Pembersihan pada basis gigi tiruan dilakukan untuk  mencegah  adanya denture  stomatitis .  Pembersihan  dapat  dilakukan  secara  kimiawi dengan menggunakan larutan pembersih gigi tiruan, salah satu bahan pembersih yang umum digunakan yaitu alkaline peroksida (Kasuma dkk., 2015) .
Alkaline  peroksida  memiliki  mekanisme  kerja  yaitu  pembentukan gelembung oksigen  yang  dapat  melepaskan  kotoran  yang  menempel  pada 2 permukaan  gigi  tiruan (Kasuma  dkk.,  2015).  Alkaline  peroksida  apabila  bereaksi  dengan  resin akrilik  akan menyebabkan  terjadinya  mikroporositas.  Mikroporositas  ini dapat  menyebabkan  retakan pada  permukaan  resin  akrilik  polimerisasi  panas sehingga  cairan  dapat  merembes  dan terjebak diantara retakan-retakan tersebut sehingga terjadilah perubahan warna pada basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas (Natasya dkk., 2020). Berdasarkan kekurangan bahan pembersih gigi tiruan kimia tersebut maka sekarang ini banyak dikembangkan bahan alam sebagai bahan pembersih gigi tiruan, keuntungan bahan alam sebagai bahan pembersih gigi tiruan yaitu bahannya mudah didapatkan, aman dan alami (Nugrahini dkk., 2019) . Salah  satu  bahan alam  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan pembersih  gigi  tiruan adalah daun pepaya ( Carica papaya L). Daun pepaya ( C. papaya L ) merupakan tumbuhan yang  memiliki  senyawa  seperti flavonoid,  tanin  dan  saponin.  Flavonoid  yang  terkandung dalam daun pepaya ( C. papaya L ) memiliki sifat antimikroba dan antifungal (Nugrahini dkk., 2019). Penelitian yang  pernah  dilakukan Sugianitri (2020) menyatakan bahwa ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) konsentrasi 10% efektif untuk menurunkan jumlah koloni bakteri S. aureus 20 . Penelitian  lain  yang  pernah  dilakukan  oleh  Nugrahini  dkk  (2019)  menyatakan bahwa  ekstrak  daun pepaya  ( C.  papaya  L )  konsentrasi  10%  efektif  untuk  menurunkan jumlah koloni Candida albicans (Nugrahini dkk., 2019) .
Tanin  yang  terkandung  dalam  daun  pepaya  ( C.  papaya  L )  memiliki efek  terhadap perubahan warna resin akrilik, tanin memiliki sifat asam yang menyebabkan reaksi hidrolisis antara  fenol  dan  ester  polimetil  metakrilat pada  resin  akrilik,  hal  ini  dapat  menyebabkan terjadinya  perubahan  warna pada  resin  akrilik  polimerisasi  panas  (Sugianitri,  2017)  . Pembuatan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) dilakukan dengan teknik maserasi, dimana biasanya teknik ini menggunakan pelarut etanol 70%, pelarut ini digunakan karena memiliki sifat polar sehingga nantinya bisa menyaring lebih banyak senyawa aktif dari suatu bahan (Marjoni, 2016) .
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dilakukan penelitian mengenai pengaruh ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) 5%, 10% dan 20% terhadap perubahan warna permukaan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas dengan perendaman selama 6 jam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimental  laboratoris  dengan  rancangan penelitian post-test  only control  group  design. Sampel  total  berjumlah  36  sampel dengan jumlah sampel setiap kelompok penelitian adalah 8 sampel, namun jumlah sampel ditambah sebesar 10% terhadap masing-masing kelompok untuk mengantisipasi terjadinya drop out . Masing-masing  kelompok  ditambahkan  1  sampel  sehingga  total  jumlah  sampel  setiap kelompok adalah 9 sampel.
Penelitian  ini  membagi  sampel  kedalam  4  kelompok  dengan  menggunakan  teknik pengelompokan simple random sampling sebagai berikut:
a. P1: Kelompok perlakuan dengan perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) dengan konsentrasi 5%.
b. P2: Kelompok perlakuan dengan perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) dengan konsentrasi 10%.
c. P3: Kelompok perlakuan dengan perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) dengan konsentrasi 20%.
d. K1:  Kelompok kontrol positif dengan perendaman basis gigi tiruan resin akrilik pada alkalin peroksida.
Kriteria  inklusi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  plat  resin  akrilik polimerisasi panas dengan warna yang seragam dan homogen pada semua sampel, Plat resin akrilik  polimerisasi  panas  yang  telah  dipoles  dengan  hasil  permukaan  yang  rata,  halus, transparan dan bebas guratan, sedangkan kriteria eksklusinya yaitu sampel penelitian rusak dan tidak sesuai dengan standar uji.

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mould , kuas, mixing jar, cellophane, bur, water  bath,rotary  evaporator, dan pectrophotometer  UV-Visible .  Bahan  yang digunakan dalam peneltian ini adalah daun pepaya, could mould seal (CMS).

## Jalannya Penelitian
1. Pembuatan resin akrilik
Pembuatan resin akrilik polimerisasi panas menggunakan teknik compression moulding , diawali dengan aplikasi Could mould seal (CMS) pada mould (cetakan sampel)  dengan kuas  kemudian  ditunggu  hingga  mengering.  Monomer  dituangkan  ke  dalam  mixing  jar kemudian ditambahkan polimer sesuai dengan ketentuan pabrik, selanjutnya dimanipulasi secara perlahan, mixing jar ditutup kemudian tunggu hingga fase dough stage (fase dimana campuran sudah dapat dibentuk dan dimasukkan kedalam mould). Adonan dimasukkan kedalam mold dan ditutup menggunakan cellophan kemudian di press menggunakan press kuvet.  Cellophane  pada  cetakan  dibuka  kemudian  sisa  dari  resin  akrilik  yang  berlebih dibersihkan, kemudian mold ditutup kembali hingga mencapai metal to metal . Selanjutnya dilakukan curing menggunakan waterbath pada  suhu  70⁰C  selama  90  menit  dan dilanjutkan  hingga  100⁰C  selama  30  menit.  Mould  di  diamkan  hingga  suhu  waterbath mencapai suhu ruang yaitu 20-25⁰C. Cetakan dibuka kemudian plat resin akrilik diambil dan dilakukan proses finishing dan polishing hingga permukaan nya halus dan mengkilat. Tahap selanjtnya dilakukan  pengecekan kembali ukuran dari sampel basis resin akrilik. Sampel basis resin akrilik direndam dalam aquades selama 48 jam untuk menghilangkan
sisa  monomer,  kemudian  disterilkan  dengan  cara  dimasukkan  ke  dalam autoclave  pada suhu 121⁰C selama 15 menit.
2. Pembuatan ekstrak daun pepaya Pembuatan ekstrak daun pepaya dengan teknik maserasi dimulai dengan pencucian daun pepaya  sampai  bersih  kemudian  dipotong  kecil-kecil  dan  dikeringkan  dibawah  sinar matahari hingga daun pepaya menjadi kering. Daun pepaya yang sudah kering diblender hingga  halus  dan  menjadi  serbuk.  Teknik  maserasi  dilakukan  dengan  menggunakan pelarut  etanol  70%,  kemudian  didiamkan  selama  24  jam.  Larutan  ekstrak  daun  pepaya disaring untuk memperoleh filtrat dan memisahkannya dari ampas. Ampas yang diperoleh kemudian  dimaserasi  kembali  dengan  prosedur  yang  sama  sebanyak  3  kali  untuk memastikan  bahwa  senyawa-senyawa  yang  terkandung  dalam  sampel  telah  diperoleh dengan sempurna, gunakan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental.Sebanyak 9 sampel masing-masing direndam dalam ekstrak daun pepaya 5%, 10%, 20% dan larutan alkaline peroksida. Masing-masing sampel untuk satu kali perendaman dilakukan selama 6 jam dan perendaman harus menutupi seluruh permukaan sampel.
3. Pengukuran stabilitas warna Pengukuran stabilitas warna dilakukan dengan menggunakan alat Spectrophotometer UV- Visible . Sampel digerus dengan menggunakan mata bur fraser, hasil gerusan dilarutkan ke dalam pelarut xylene dengan perbandingan 0,6 gr : 20 ml selanjutnya diletakkan pada alat uji untuk mengukur absorbansinya.

## Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah uji statistik One-Way ANOVA dengan melakukan  uji  nomalitas  data  terlebih  dahulu  kemudian  dilanjutkan  dengan  uji Post  Hoc LSD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari pembuatan sampel resin akrilik polimerisasi panas didapatkan plat resin akrilik polimerisasi panas sebanyak 36 berbentuk silinder dengan diameter 10 mm dan tebal 2 mm, selanjutnya sebanyak 8 plat tiap kelompok diambil sesuai kriteria inklusi yakni plat yang memiliki permukaan rata, halus, transparan, bebas guratan dan warnanya seragam serta homogen pada semua sampel dan 1 plat resin akrilik yang kurang memenuhi kriteria inklusi tidak  dilakukan  uji  perubahan  warna  sehingga  total  sampel  yang  digunakan  untuk  uji perubahan warna sebanyak 32 sampel plat resin akrilik polimerisasi panas.
Simplisia  daun  pepaya  ( C.  papaya  L )  sebanyak  1000  gram  diekstraksi  menggunakan metode  maserasi  dengan  pelarut  etanol  70%.  yang  kemudian  diencerkan  menggunakan akuades.  Ekstrak  yang  dihasilkan  berupa  ekstrak  yang  kental.  Sampel  plat  resin  akrilik polimerisasi panas yang telah direndam dalam larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) dilakukan uji perubahan warna. Rerata dan standar deviasi hasil uji perubahan warna dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rerata dan Standar Deviasi Nilai Absorbansi Perubahan Warna
No Kelompok Jumlah Sampel Hasil Uji Perubahan Warna ± SD
1. P1 (Perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C . papaya L ) 5% 8 3,347925 ± 0,0425644
2. P2 (Perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) 10% 8 3,471050 ± 0,0244874 3. P3 (Perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) 20% 8 3,553638 ± 0,0227829 4. K (Perendaman akuades) 8 3,341350 ± 0, 0942091
Sumber: Data primer terolah, 2023
Hasil nilai absorbansi pada Tabel 1 menunjukkan nilai absorbansi terendah terdapat pada kelompok K (kontrol) yaitu sebesar 3,341350 ± 0, 0942091 dan nilai absorbansi tertinggi terdapat pada kelompok P3 yaitu sebesar 3,553638 ± 0,0227829.
Hasil nilai rerata absorbansi perubahan warna kemudian dianalisis secara statistik sebagai berikut:
a. Uji Normalitas dan uji Homogenitas.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas No. Kelompok Nilai p 1. Perendaman ekstrak daun pepaya 5% 0,272 2. Perendaman ekstrak daun pepaya 10% 0,357 3. Perendaman ekstrak daun pepaya 20% 0,085 4. Kontrol negative 0,350
Sumber: Data primer terolah, 2023
Data kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas data menggunakan uji Levene’s Test dan didapatkan hasil p > 0,05 yaitu sebesar 0,183. Nilai p tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara homogen.
b. Uji One-Way ANOVA
Data  yang  terdistribusi  normal  dan  homogen  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan analisis  parametrik  menggunakan  uji  statistik  parametrik One-Way ANOVA  untuk mengetahui  perbedaan  yang  bermakna  antar  kelompok  sampel.  Hasil  uji One-Way ANOVA nilai uji perubahan warna dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji One-Way ANOVA Nilai Absorbansi Perubahan Warna
No Kelompok Jumlah Sampel Nilai t Hitung Nilai p 1. Perendaman ekstrak daun pepaya 5% (P1) 8 2. Perendaman ekstrak daun pepaya 10% (P2) 8 103,906 0,000 3. Perendaman ekstrak daun pepaya 20% (P3) 8 4. Kontrol negatif akuades (K) 8
t tabel: 2,95 Sumber: Data primer terolah, 2023
Hasil uji One-Way ANOVA pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 yaitu sebesar  0,000  dan  nilai t  hitung  sebesar 103,906  lebih  besar  dari t  tabel  sebesar  2,95 sehingga hasil tersebut dapat diintepretasikan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan dengan kontrol terhadap nilai absorbansi perubahan warna.

## c. Uji Post-Hoc LSD
Data  kemudian  dilanjutkan  dengan  uji Post-Hoc menggunakan Least  Significant Difference (LSD)  guna  mengetahui  kelompok  yang  memiliki  perbedaan  signifikan. Hasil uji Post-Hoc LSD nilai absorbansi perubahan warna dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Post-Hoc LSD Nilai Absorbansi Perubahan Warna Kelompok P1 P2 P3 K Perendaman konsentrasi 5% (P1) 0,000**  0,000**  0,648 Perendaman konsentrasi 10% (P2) 0,000** 0,000**  0,000** Perendaman konsentrasi 20% (P3) 0,000**  0,000** 0,000** Perendaman kontrol negatif akuades (K) 0,648 0,000**  0,000** Keterangan:
*p ≤ 0,05 = Terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok
**p ≤ 0,01 = Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antar kelompok Sumber: Data primer terolah, 2023
Hasil  uji Post-Hoc menggunakan Least  Significant  Difference (LSD)  pada  Tabel  4 menunjukkan  absorbansi  antar  kelompok  yang  memiliki  perbedaan  nilai  absorbansi  yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,000 (p ≤ 0,01). Perbedaan yang tidak signifikan (p ≥ 0,05) dapat dilihat pada kelompok dalam perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) dengan konsentrasi 5% (P1) dengan kelompok kontrol yaitu sebesar 0,648.
Hasil  uji Post-Hoc menggunakan Least  Significant  Difference (LSD)  pada  Tabel  4 menunjukkan  absorbansi  antar  kelompok  yang  memiliki  perbedaan  nilai  absorbansi  yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,000 (p ≤ 0,01). Perbedaan yang tidak signifikan (p ≥ 0,05) dapat dilihat pada kelompok dalam perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) dengan konsentrasi 5% (P1) dengan kelompok kontrol yaitu sebesar 0,648.
Hasil  penelitian  mengenai  uji  perubahan  warna  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan  nilai  absorbansi  perubahan  warna  antar  kelompok.  Kelompok  yang  dilakukan perendaman ekstrak daun pepaya ( Carica papaya L ) memperoleh nilai absorbansi yang lebih rendah  dibandingkan  dengan  kelompok  kontrol  yang  dilakukan  perendaman  akuades. Penelitian ini menggunakan sediaan ekstrak daun pepaya ( Carica papaya L ) yang diperoleh dari  proses  maserasi.  Maserasi  dilakukan  dengan  mencampurkan  serbuk  tanaman dengan pelarut tertentu ke dalam suatu wadah yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya matahari, dan pada suhu kamar. Prinsip kerja maserasi  yaitu like dissolved like atau melarutnya zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut (Marjoni, 2016). Proses maserasi pada  penelitian  ini  hanya  dilakukan  sebanyak  dua  kali  dan  didapatkan  hasil  filtrat  yang berwarna  pekat  sehingga  dapat  dilakukan  remaserasi  kembali  untuk  optimalisasi pengambilan senyawa aktif pada ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ). Penghilangan zat-zat yang tidak diperlukan pada ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) juga dapat dilakukan guna sehingga  penelitian  ini  dapat  tetap  memanfaatkan  senyawa  dari  ekstrak  daun  pepaya  ( C. papaya  L )  sebagai  bahan  pembersih  gigi  tiruan  tanpa  mengambil  senyawa  yang  dapat mempengaruhi penampilan dan penurunan kekerasan permukaan dari basis gigi tiruan.
Penelitian  ini  menggunakan  bentuk  sediaan  ekstrak  daun  pepaya  ( C.  papaya  L ) dikarenakan  ekstrak  daun  pepaya  ( C.  papaya  L )  memiliki  kandungan  senyawa  flavonoid yang  merupakan  tururnan  dari  senyawa  fenol  (C6H6OH - )  yang  bersifat  antimikroba  dan dapat digunakan sebagai bahan pembersih gigi tiruan (Sugianitri, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan  adanya  perubahan  warna  pada  plat  resin  akrilik  antar  kelompok.  Hasil  uji
perubahan warna pada kelompok dalam perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) dengan konsentrasi 5% menunjukkan rata-rata nilai absorbansi sebesar 3,347925. Hasil peningkatan  nilai  absorbansi  pada  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Diansari  dkk (2017) menyatakan bahwa perendaman resin akrilik polimerisasi panas dalam infusa daun kemangi mengakibatkan perubahan warna yang disebabkan oleh kandungan tanin pada daun kemangi.  Tanin  merupakan  struktur ikatan  rangkap  dua  yang  terkonjugasi  pada  polifenol yang termasuk gugus kromofor atau penghasil warna, gugus (OH) sebagai auksokrom atau pengikat warna dapat menyebabkan warna coklat (Diansari dkk., 2017). Kandungan fenol yang terdapat pada senyawa tannin bersifat asam dan termasuk kedalam senyawa homopolar dan  dapat  menurunkan  tegangan  permukaan  resin  akrilik  sehingga  molekul  asam  lebih mudah  berdifusi  kedalam  resin  akrilik,  kemudian  mengakibatkan  terjadinya  reaksi fisikokimiawi  berupa  absorbsi  yakni  penyerapan  partikel  zat  warna  dalam  infusa  daun kemangi yang masuk melalui porositas yang terdapat pada permukaan resin akrilik (Anggy dkk., 2012).
Perubahan warna pada resin akrilik dapat dipengaruhi oleh durasi perendaman. Hal ini diduga karena semakin lama waktu kontak resin akrilik maka dapat mengakibatkan semakin menurunnya  tingkat  kecerahan  resin  sehingga  mengakibatkan  warna  dari  resin  akrilik menjadi lebih gelap (Diansari dkk., 2017). Hasil uji perubahan warna pada kelompok dalam perendaman  larutan  ekstrak  daun  pepaya  ( C.  papaya  L )  dengan  konsentrasi  10% menunjukkan rata-rata nilai absorbansi sebesar 3,47105 dan kelompok dalam perendaman larutan ekstrak daun pepaya ( C. papaya L ) dengan konsentrasi 20% menunjukkan rata-rata nilai absorbansi sebesar 3,5536375. Hasil peningkatan nilai absorbansi pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Wirayuni (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun semakin tinggi juga jumlah stainning agent jenis antosianin. Stainning agent jenis  antosianis  umumnya  memiliki  sifat  hidrofolik  sehingga  menyebabkan  peningkatan akumulasi penempelan dan penyerapan stainning agent dan menyebabkan perubahan warna pada resin akrilik plimerisasi panas (Wirayuni, 2019).
Menurut  Savitri  dkk.  (2022),  perubahan  warna  yang  terjadi  pada  perendaman  resin akrilik  dalam  ekstrak  daun  papaya  ( C.  papaya  L )  dengan  konsentrasi  5%  dan  10% disebabkan oleh adanya ikatan kimia fisik yaitu terjadinya absorbsi dan penetrasi zat yang terkandung  dalam  daun  papaya  (fenol)  ke  dalam  mikroporositas  permukaan  resin  akrilik yang menyebabkan warna dari zat tersebut berikatan secara mekanis dengan polimer resin akrilik (Savitri dkk., 2022). Resin akrilik terbentuk melalui reaksi polimerisasi adisi radikal bebas  yang  membentuk  polimetil  metakrilat  (C 5 O 2 H 8 )n  dengan  kepolaran  rendah.  Fenol memiliki  rumus  kimia  C 6 H 5 OH  dan  strukturnya  memiliki  gugus  hidroksil  (OH).  Fenol memiliki sifat yang cenderung asam, senyawa yang bersifat asam dapat melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya di dalam air. Pengeluaran ion H+ menjadikan terbentuknya anion fenoksida (C 6 H 5 O - ). Apabila gugus ester dari resin akrilik bereaksi dengan fenol, maka ion H  +  pada  fenol  akan  lepas  dan  berikatan  dengan  CH 3 O - yang  terlepas  dari  gugus  ester, sedangkan  anion  fenoksida  (C 6 H 5 O - )  pada  fenol  akan  berikatan  dengan  gugus  fungsi  asil (RCO + )  dari  ester.  Reaksi  pertukaran  ion  ini  menyebabkan  terjadinya  degredasi  ikatan polimer  sehingga  beberapa  ikatan  akan melepaskan  diri  dan  molekul  pelarut  yang  masuk akan  menempati  posisi  diantara  rantai  polimer  sehingga  rantai  polimer  memisah  yang menyebabkan ikatan kimiawi resin akrilik tersebut menjadi tidak stabil dan terjadi kerusakan kimiawi pada permukaan bahan basis gigi tiruan resin akrilik. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya  banyak  rongga  sehingga  partikel  zat  warna  yang  terkandung  dalam  daun
papaya yaitu klorofil (hijau), xantofil (kuning), dan karotin (merah) dapat masuk ke dalam resin akrilik dan menyebabkan permukaan resin akrilik sulit untuk ditembus cahaya  yang akan mengakibatkan penurunan intensitas cahaya (Larasati, 2017).
Nilai absorbansi perubahan warna pada kelompok kontrol dengan perendaman akuades menunjukkan  nilai  rata-rata  nilai  absorbansi  terendah  yaitu  sebesar  3,341350.  Hal  ini didukung  dengan  penelitian  Savitri  dkk.  (2022)  yang  menyatakan  bahwa  resin  akrilik polimerisasi panas yang direndam dengan akuades memiliki nilai perubahan warna terendah dibandingkan dengan perendaman dengan ekstrak daun tembakau (Savitri dkk., 2022). Hal ini terjadi karena akuades merupakan larutan netral yang memiliki ion H + dan OH - dalam jumlah yang seimbang. Ion H + tidak mudah memberikan proton pada atom O yang dimiliki oleh rantai polimer resin akrilik sehingga ikatan antara O-H ini tidak mudah terjadi, selain itu  akuades  merupakan  air  murni  yang  hanya  berisi  molekul-molekul  H 2 O  tanpa  adanya penambahan  unsur  ion  lain  dan  tidak  memiliki  kandungan  zat  aktif  yang  mempercepat pemutusan  rantai  polimer  dari  resin  akrilik  itu  sendiri.  Hal-hal  inilah  yang  menyebabkan nilai perubahan warna pada kelompok kontrol memiliki nilai terendah (Savitri dkk., 2018).
Konsentrasi  yang  menjadi  acuan  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dari  penelitian Sugianitri  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  ekstrak  daun  pepaya  konsentrasi  10%  dapat menurunkan  jumlah  koloni  S.  Aureus  (Sugianitri,  2017).  Penelitian  Nugrahini  dan Nurlitasari  (2019)  juga  menyatakan  bahwa  ekstrak  daun  pepaya  konsentrasi  10%  dapat mengurangi jumlah koloni Candida albicans (Nugrahini dan Nurlitasari, 2019). Penelitian ini mendapatkan hasil berupa  nilai absorbansi terbesar terdapat pada kelompok perlakuan dengan perendaman ekstrak daun pepaya ( Carica papaya L ) konsentrasi 5% dengan nilai absorbansi  sebesar  3,347925.  Berdasarkan  hal  tersebut,  konsentrasi  ekstrak  daun  pepaya ( Carica papaya L ) yang aman dipakai sebagai denture cleanser karena memiliki pengaruh paling kecil terhadap perubahan warna adalah konsentrasi 5%.

## KESIMPULAN
Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu terdapat pengaruh berbagai konsentrasi  ekstrak  daun  pepaya  ( Carica  papaya  L )  sebagai  alternatif  bahan denture cleanser terhadap perubahan warna basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas. Nilai absorbansi  yang  diperoleh  kelompok  perlakuan  dengan  perendaman  ekstrak  daun  pepaya ( Carica papaya L ) konsentrasi 5%,  10%, 20% lebih besar daripada nilai absorbansi  yang diperoleh kontrol negatif dengan akuades. Nilai absorbansi kelompok perlakuan yang paling kecil  didapatkan  pada  kelompok  perendaman  konsentrasi  5%  dan  meningkat  secara signifikan dari konsentrasi 5% sebesar 3,347925 ke konsentrasi 10% sebesar 3,47105 lalu konsentrasi 20% sebesar 3,5536375.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini didanai dengan hibah dana penelitian Riset Peningkatan Kompetensi LPPM  Universitas  Jenderal  Soedirman.  Ucapan  terima  kasih  kami  haturkan  kepada Universitas Jenderal Soedirman serta pihak-pihak lain yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggy, W., Ari F. F., Dinda, N.A., Febri, S.A., Sinta, A. 2012. Zat warna alam daun asam jawa ( Tamarindus indica L .) sebagai perwarna alam pada bahan tekstil. Indonesian
J  of  Textile  Chemistry .  135-143.Diansari,  V.,  Rahmayani,  L.,  Asraf,  N.  2017. Pengaruh  durasi  perendaman  resin  akrilik heat  cured dalam  infusa  daun  kemangi ( Ocimum  basilicum  Linn .)  50%  terhadap  perubahan  dimensi. Cakrayonya  Dent . 9(1):9-15.
Herwanto, A. V. K., Mintjelungan, C. N. & Wowor, V. N. S. 2021. Perilaku pemeliharaan kebersihan mulut pengguna gigi tiruan sebagian lepasan akrilik. e-GiGi. 9(2):357. Ibrahim,  I.,  Jaya,  F.  &  Luthfia,  P.  2016.  Pengaruh  Lama  Perendaman  Dalam  Larutan Chlorhexidine  Terhadap  Perubahan  Warna  Resin  Akrilik  Heat  Cured. Jurnal Material. Kedokteran Gigi . 5(1): 7–14.
Jubhari,  E.  H.,  Putri,  N.  D.  U.  2 0 1 4 .   Tingkat  pemahaman  terhadap  instruksi cara pembersihan  gigi tiruan  lepasan  pada  pasien  rumah  sakit  gigi dan mulut fakultas kedokteran gigi universitas hasanuddin. Jurnal  Persatuan Dokter Gigi Indonesia. 63(2): 54-7.
Kasuma,  N.,  Putri,  G.  &  Lipoeto,  I.  2015.  Pengaruh  larutan  kopi  bubuk  robusta  terhadap stabilitas warna pada resin akrilik polimerisasi panas. Jurnal B-dent . 2(1):23-28.
Larasati, T. 2017. Kandungan klorofil daun pepaya betina ( carica papaya l ) pada beberapa posisi  daun  yang  berbeda. Skripsi .  Fakultas  Matematika  Dan  Ilmu  Pengetahuan Alam. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2-10. (Tidak Dipublikasikan).
Marjoni, R. 2016. Dasar-Dasar Fitokimia. Jakarta: Trans Info Media. Hal: 5-17. Natasya,  C.,  Miftahullaila,  M.,  Sinamo,  S.,  Nurul,  N.  &  Griselda,  J.  Pengaruh  waktu perendaman plat resin akrilik dalam Perasan Murni Bawang Putih Terhadap Jumlah Koloni  Candida  Albicans.  2020. Jurnal  Kedokteran  dan  Kesehatan.  dan  Kesehat.
7 (3): 25–30.
Nugrahini,  S.,  Nurlitasari,  D.  F.  2019.  Aktivitas  antifungi  ekstrak  daun  pepaya  terhadap Candida albicans pada  basis  gigi  tiruan  lepasan. Interdental Jurnal Kedokteran Gigi . 15(1): 12-5.
Nuryanti,  S.  2017.  Aktivitas  antifungi  sari  daun  pepaya  ( Carica  papaya  L) terhadap Candida albicans . Jurnal Farmasi As-Syifa . 9(2): 137-145.
Oktofani, L. A., Suwandi, J. F. 2019. Potensi tanaman pepaya (Carica papaya L ) sebagai antihelmintik . Medical Journal of Lampung University . 8(1): 246-250. Padiyar,  N.  2011.  Colour  stability:  An  important  physical  property  of  esthetic  restorative materials. Int. J. Clin. Dent. Sci. 1(1): 81-4.
Pintadi, H. & Putri, T. K. 2020. Perbandingan kayu manis dan kopi putih terhadap perubahan warna resin akrilik polimerisasi dingin. Jurnal of Climical Dental Science . 1(1):20- 2.
Puspitasari, D., Wibowo, D. & Rosemarwa, E. 2016. Roughness comparison of heat cured type of acrylic resin in disinfectant solution immersion (Immersion in a solution of alkaline  peroxide  and  75%  Celery  extract  ( Apium  graveolens  L )). J. Dentomaxillofacial Sci. 3(1): 237
Puspitasari, D., Saputera, D. & Anisyah, R. N. 2016. Perbandingan kekerasan resin akrilik tipe  Heat  Cured  pada  perendaman  larutan  desinfektan  alkalin  peroksida  dengan ekstrak seledri ( Apium graveolens L .) 75%). ODONTO  Dent. 2(1): 34. Rahayu, I., Fadriyanti, O., Edrizal. 2014. Efektivitas pembersih gigi tiruan dengan rebusan daun sirih 25% dan  50%  terhadap  pertumbuhan Candida albicans pada  lempeng resin akrilik polimerisasi panas. Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah . 1(2): 142-50.
Savitri, R. P. A., Naini, A., Parnaadji, R., Kristiana, D. 2022. Pengaruh lama perendaman resin  akrilik  heat  cured  pada  ekstrak  daun  tembakau  ( nicotiana  tabacum )  50% terhadap  perubahan  warna. Padjadjaran  Journal  of  Dental  Researchers  and Students . 6(3): 290-297.
Sofya,  P.  A.  2021.  Pengaruh  ekstrak  lidah  buaya  ( Aloe  vera  L .)  terhadap  pertumbuhan Candida albicans pada basis gigi tiruan resin akrilik heat cured . Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi 16(2): 45–50.
Sugianitri, N. K. 2017. Ekstrak daun pepaya ( Carica papaya L ) dapat menurunkan jumlah bakteri Staphylococcus  aureus pada  resin  akrilik heat  cured . Interdental  Jurnal Kedokteran Gigi . 13(2): 32-35.
Sundari,  I.,  Rahmayani,  L.  &  Serpita,  D.  2019.  Studi  kekasaran  permukaan  antara  resin akrilik  heat  cured  dan  termoplastik  nilon  yang  direndam  dalam  kpi  ulee  kareng (coffea robusta). Cakradonya Dent. J. 11(1): 67-73.
Winardhi,  A.,  Saputra,  D.  &  Dewipuspitasari.  2017.  Perbandingan  nilai  kekasaran permukaan  resin  termoplastik  poliamida yang  direndam  larutan  sodium  hipoklorit dan alkalin peroksida. Dentino Jurnal Kedokteran Gigi 1(1), 45–9. Wiranti, P., Izazih, F., Amaliyah. 2018. Pengaruh perbedaan konsentrasi etanol pada kadar flavonoid total ekstrak etanol 50, 70 dan 96% Sargassum polycystum dari madura. Jurnal. Pharmcy Anwar Med. 2(2): 35–8.
Wirayuni, K. A., Prostodonsia, B., Gigi, K. & Mahasaraswati. 2019. Perendaman plat resin akrilik  polimerisasi  panas  pada  ekstrak  bunga  rosella  ( Hibiscus  sabdariffa  L ) terhadap perubahan warna . Interdental Jurnal Kedokteran Gigi . 15(1): 21-4.